## Jurnal Talenta Sipil
Vol 7, No 2 (2024): Agustus, 540-549 Publisher by Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Batanghari ISSN 2615-1634 (Online), DOI 10.33087/talentasipil.v7i2.538

## Sifat Sifat Mekanik Beton dengan Menggunakan
Fiber Reinforced Polymer (FRP)
Hanafi Ashad, Rezki Muhammad Suharto Hartawan Nurdin,

## Muhammad Chairus Nizar, Toni Utina, Muhammad Syarif
Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muslim Indonesia Makassar *Correspondence email: hanafi.ashad@umi.ac.id, suhartohartawan@gmail.com, chairus.co@gmail.com, toni.utina@umi.ac.id, muhammad.syarif@umi.ac.id
Abstrak. Penelitian ini menginvestigasi dampak perkuatan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) terhadap sifat-sifat mekanik beton, dengan menguji kuat tekan, tarik belah, tarik lentur, dan kuat geser beton dengan dan tanpa  perkuatan  CFRP.  Hasil  penelitian  menunjukkan  peningkatan  signifikan  dalam  semua  aspek  setelah penerapan CFRP. Secara khusus, kuat tekan beton meningkat secara konsisten setelah penerapan CFRP, dengan perkuatan CFRP 2 Lapis menunjukkan peningkatan tertinggi. Demikian pula, tarik belah dan tarik lentur beton juga mengalami peningkatan yang signifikan setelah perkuatan CFRP, menunjukkan daya tahan yang lebih baik terhadap  tekanan  dan  tarikan.  Terakhir,  perkuatan  CFRP  memberikan  dampak  positif  yang  sangat  besar  pada kekuatan  geser  beton,  dengan  peningkatan  hingga  123%  setelah  penerapan  CFRP  2  Lapis.  Hasil  ini menunjukkan  potensi  besar  dalam  meningkatkan  kinerja  struktur  beton  melalui  penggunaan  CFRP,  dengan peningkatan terbesar terjadi pada kekuatan geser.
Kata Kunci : Sifat Mekanik Beton; Fiber Reinforced Polymer (FRP).
Abstract. This study investigates the impact of Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) reinforcement on the mechanical properties of concrete, by testing the compressive strength, tensile strength, flexural  strength, and shear  strength  of  concrete  with  and  without  CFRP  reinforcement.  The  results  of  the  study  show  a  significant improvement  in  all  aspects  after  the  application  of  CFRP.  Specifically,  the  compressive  strength  of  concrete consistently  increases  after  CFRP  reinforcement,  with  CFRP  2  Layer  reinforcement  showing  the  highest increase.  Similarly,  the  tensile  strength  and  flexural  strength  of  concrete  also  experience  significant improvement after CFRP reinforcement, indicating better resistance to compression and tension. Lastly, CFRP reinforcement  has  a  significantly  positive  impact  on  the  shear  strength  of  concrete,  with  an  increase  of  up to 123% after the application of CFRP 2 Layers. These results indicate a substantial potential for improving the performance of concrete structures through the use of CFRP, with the greatest improvement observed in shear strength.
Keywords: Concrete Mechanical Properties; Fiber Reinforced Polymer (FRP).

## PENDAHULUAN
Kerusakan  struktur  dapat  diakibatkan  oleh  beberapa  faktor,  diantaranya  adalah  kesalahan desain,  beban  berlebih,  beban  sesaat,  perubahan  fungsi,  usia  struktur  bangunan  dan  penurunan kapasitas  elemen  struktur  pada  suatu  konstruksi.  Untuk  menanggulangi  faktor-faktor  penyebab kerusakan  struktur  tersebut  dibutuhkan  perkuatan  struktur.  Metode  perkuatan  yang  umum  dilakukan adalah  memperpendek  bentang  struktur,  memperbesar  dimensi  dari  beton (concrete  jacketing) , menambah plat baja (steel jacketing) , melakukan external prestressing, dan Fiber Reinforced Polymer ( FRP ) (Haris & Hidayat, 2020).
Fiber  Reinforced  Polymer  (FRP) adalah  bahan  yang  ringan,  kuat,  dan  tahan  terhadap  korosi. FRP dapat  ditempelkan  dengan  mudah  pada  beton  dan  telah  ditunjukkan  sebagai  bahan  yang ekonomis  ketika  digunakan  untuk  meningkatkan  dan  memperkuat  ketahanan  struktur  (Sarungallo, 2013). Alasan lain Penggunaan FRP adalah karena FRP memiliki kekuatan ultimat yang lebih tinggi dan  bobot  yang  lebih  rendah  daripada  baja,  menggunakannya  menjadi  lebih  mudah  (Layang,  2021). Namun  kelemahan  pemasangan FRP adalah  harganya  yang  relatif  mahal  dibandingkan  dengan material perkuatan lainnya (Susanto et al., 2021). Tujuan penggunaan CFRP dengan berbagai lapisan adalah untuk meningkatkan kapasitas struktur (Ghulam Rifqi & Ruslan, 2015).
Secara  umum, Fiber  Reinforced  Polymer ( FRP )  terdiri  dari  3  jenis,  yaitu  serat  gelas  ( Glass Fiber  Reinforced  Polymer ),  serat  aramid  ( Aramid  Fiber  Reinforced  Polymer ),  dan  serat  karbon
( Carbon Fiber Reinforced Polymer ). Carbon Fiber Reinforced Polymer ( CFRP ) adalah serat material yang tahan terhadap korosi dan tidak pecah pada suhu kamar, mampu meningkatkan kapasitas lentur, axial dan geser, serta superior dalam daktilitas (Achmad et al., 2013).

## METODE Lokasi Penelitian
Lokasi  Pengujian  pada  Penelitian  ini  akan  dilaksanakan  di  Laboratorium  Struktur  dan  Bahan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Waktu Penelitian selama 3  bulan  yaitu  Bulan  November  2023  hingga  Januari  2024.  Metode  Perkuatan  Fiber  Reinforced Polymer  (FRP)  menggunakan  Panduan  perancangan  dan  pelaksanaan  system  lembaran  serat berpolimer terlekat eksternal untuk perkuatan struktur beton (Badan Standardisasi Nasional, 2021)

## Alat dan Bahan Penelitian
Peralatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  berasal  dari  Laboratorium  Struktur  dan  Bahan Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia. Alat alat yang digunakan dalam pembuatan beton metode Standar Nasional Indonesia (SNI) ini sebagai berikut:
1. Timbangan dengan Kapasitas 20 kg dengan ketelitian 0,1 kg Timbangan  ini  digunakan  untuk  mengukur  berat  material  yang  jauh  lebih  berat  dan  tidak memerlukan ketelitian yang tepat
2. Digital
Timbangan  digital  berkapasitas  30  kg  dengan  ketelitian  hingga  0,001  gram.  Alat  ini  digunakan untuk menimbangberat material yang berada dibawah Kapasitasnya.
3. Satu Set saringan ASTM-C33 dan mesin penggetar Satu set saringan ASTM masing masing no.4 (5 mm ), no.8 (2,5 mm), no 16 (1,2 mm), no. 30 (0,6 mm), no 50 (0,3 mm), no 100 (0,15 mm) dan pan. Dan  untuk agregat kasar 1 inch (25 mm). 3/4 inch (19 mm), ½ inch (12,5 mm), 3/8 inch (10 mm). Mesin penggetar ayakan (sieve shacker). 4. Oven dengan Temperature 150 °C
Sebelum  pengukuran  berat  jenis  agregat  dilakukan,  agregat  di  oven  selama  kurang  lebih  24  jam pada suhu 150°c.
5. Conical Mould
Corong  konik  dengan  ukuran  diameter  atas  3,8  cm,  diameter  bawah  8,9  cm  dan  tinggi  7,6  cm lengkap  dengan  alat  penumbuk.  Alat  ini  digunakan  untuk  mengukur  keadaan Saturated  Surface Dry (SSD) agregat halus. 6. Cetakan Silinder
Cetakan benda uji kuat tekan berupa silinder dengan ukuran 15 cm x 30 cm.
7. Cetakan Balok Cetakan benda uji kuat tarik lentur berupa balok dengan ukuran 15 cm  x 15 cm x 60 cm.
8. Compression  Strength  Machine  Compression  Strength  Machine dengan  kapasitas  2000  kN digunakan untuk pengujian kuat tekan beton.
9. Universal Testing Machine (UTM) digunakan untuk pengujian kuat tarik belah beton.
10. Hydraulic  Concrete  Beam  Machine digunakan  untuk  pengujian  kuat  tarik  lentur  beton  dan  kuat geser beton.
11. StrongWrap C-300 ( CFRP ) Lembaran FRP dari serat Carbon 12. Epoxy resin Bahan Polimer yang digunakan untuk perekat FRP 13. Alat bantu lain
a. Gelas ukur 250 ml untuk pengujian kadar lumpur dan kandungan zat organik dalam pasir
b. Gelas ukur 100 ml untuk menakar air
c. Cetok semen
d. Ember
e. Alat tulis
f. Sekop
g. Ayakan pasir
h. Corong kaca
i. Kuas

## HASIL
Hasil Pengujian Sifat-sifat Mekanik Beton 1. Kuat Tekan Beton
Pengujian    kuat  tekan  dilakukan  dengan  menggunakan  alat  yang  disebut compressive machine ,  dengan  mesin  ini  beton  dapat  diuji  kekuatannya  dalam  hal  memikul  beban  tekan  oleh benda uji beton.  Langkah  kerja dari pengujian ini  adalah memasukkan benda uji beton berbentuk silinder 15 cm dan tinggi 30 cm, kemudian pada mesin tersebut akan terlihat beban pada benda uji beton  dengan  arah  vertikal  sampai  benda  uji  tidak  mampu  lagi  untuk  memikul  beban  hancur (Badan  Standardisasi  Nasional,  2011).  Pengujian  kuat  tekan  beton  dilakukan  pada  umur  beton mencapai 3 hari, 14 hari dan 28 hari. Kuat tekan beton dihitung dengan persamaan berikut :
P      =
P      =
P      = =
Adapun hasil kuat tekan, dapat dilihat pada tabel 1. berikut:
Tabel 1. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Sampel Jumlah Lapisan Umur Pengujian Hasil Nilai Slump Standar Nilai Slump Beban Hancur Luas Penampang Kuat Tekan Kuat Tekan Rata-Rata (n) (Hari) (mm) (mm) (KN) (KN) (Mpa) (Mpa) 1 Non CFRP 3 80 75-100 135 0,0176 7,64 11,18 2 80 260 0,0176 14,72 3 Non CFRP 14 85 75-100 325 0,0176 18,40 20,24 4 85 390 0,0176 22,08 5 Non CFRP 28 80 75-100 420 0,0176 23,78 24,20 6 80 435 0,0176 24,63 7 1 Lapis 28 85 75-100 440 0,0176 24,91 28,17 8 85 555 0,0176 31,42 9 2 Lapis 28 85 75-100 450 0,0176 25,48 28,87 10 85 570 0,0176 32,27
Sumber: Data Olahan, 2024
Gambar 1. Grafik Hasil Kuat Tekan Beton Tanpa Perkuatan dan Dengan Perkuatan CFRP Sumber: Data Olahan, 2024
Berdasarkan  Gambar  1.  menunjukkan  hubungan  antara  kuat  tekan  rata-rata  beton  dan pengaruh  perkuatan CFRP .  Berdasarkan  grafik  bahwa  nilai  kuat  tekan  rata-rata  beton  diperoleh beton  tanpa  perkuatan  dan  dengan  beton  dengan  perkuatan FRP .  Tanpa  Perkuatan CFRP adalah 24,20 MPa, Perkuatan CFRP 1 Lapis sebesar 28,17 MPa, Perkuatan CFRP 2 Lapis sebesar 28,87 MPa.
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perkuatan CFRP 1 Lapis meningkatkan kekuatan beton sebesar 16% dan perkuatan CFRP 2 Lapis meningkatkan kekuatan beton sebesar 19%.

## 2. Kuat Tarik Belah
Kuat tarik beton 8% - 15% dari kuat tekan beton. Kekuatan tarik adalah suatu sifat penting yang  mempengaruh  perambatan  dan  ukuran  dari  retak  didalam  suatu  struktur.  Kekuatan  tarik biasanya  ditentukan  dengan  menggunakan  percobaan  pembebanan  silinder,  dimana  silinder  yang ukurannya  sama  dengan  benda  uji  dalam  percobaan  kuat  tekan  diletakkan  pada  sisinya  diatas mesin  uji  dan  beban  tekan  P  dikerjakan  secara  merata  dalam  arah  diameter  sepanjang  benda  uji (sni 03 2491 2002, 2002). Kuat tarik belah dihitung berdasarkan persamaan berikut:
.
Adapun hasil pengujian kuat tarik belah, didapat dilihat pada tabel 2. berikut:
Tabel 2. Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Sampel Jumlah Lapisan Umur Pengujian Hasil Nilai Slump Standar Nilai Slump Beban Hancur Kuat Tarik Belah Kuat Tarik Belah Rata-Rata (n) (Hari) (mm) (mm) (KN) (MPa) (MPa) 1 Non CFRP 28 80 75-100 145 2,05 2,30 2 80 180 2,55 3 1 Lapis 28 85 75-100 205 2,90 3,33 4 85 265 3,75 5 2 Lapis 28 85 75-100 230 3,26 3,72 6 85 295 4,18
Sumber: Data Olahan, 2024
Gambar 2. Grafik Hasil Tarik Belah Beton Tanpa Perkuatan dan Dengan Perkuatan CFRP Sumber: Data Olahan, 2024
Berdasarkan Gambar 2. menunjukkan hubungan antara  kuat tarik belah rata-rata beton dan pengaruh  perkuatan CFRP .  Berdasarkan  grafik  bahwa  nilai  kuat  tarik  belah  rata-rata  beton diperoleh  beton  tanpa  perkuatan  dan  dengan  beton  dengan  perkuatan CFRP .  Tanpa  Perkuatan CFRP adalah  2,30  MPa,  Perkuatan CFRP 1  Lapis  sebesar  3,33  MPa,  Perkuatan CFRP 2  Lapis sebesar 3,72 MPa.
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perkuatan CFRP 1 Lapis meningkatkan kekuatan tarik  belah  beton  sebesar  45  %  dan  perkuatan CFRP 2  Lapis  meningkatkan  kekuatan  tarik  belah beton sebesar 62 %.
3. Kuat Tarik Lentur
Kuat tarik lentur adalah kemampuan balok beton yang diletakkan pada dua perletakan untuk menahan gas dengan arah tegak lurus sumbu benda uji yang dinyatakan dalam mega pascal (MPa)
gaya  tiap  satuan  luas  (SNI  4431,  2011),  sebuah  balok  yang  diberi  beban  akan  mengalami deformasi, dan oleh sebab itu timbul momen-momen lentur sebagai perlawanan dari material yang membentuk balok tersebut terhadap beban luar. Kuat tarik lentur beton dihitung dengan Persamaan berikut :
Adapun hasil pengujian kuat tarik lentur, didapat dilihat pada tabel 3. Berikut:
Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Lentur Beton
Sampel Jumlah Lapisan Umur Pengujian Hasil Nilai Slump Standar Nilai Slump Beban Hancur Kuat Lentur Kuat Lentur Rata - Rata (n) (Hari) (mm) (mm) (kN) (MPa) (MPa) 1 Non CFRP 28 80 75-100 25 3,33 4,00 2 28 80 75-100 35 4,67 3 1 Lapis 28 85 75-100 31 4,13 5,47 4 28 85 75-100 51 6,80 5 2 Lapis 28 85 75-100 29 3,87 6,00 6 28 85 75-100 61 8,13
Sumber: Data Olahan, 2024
Gambar 3. Grafik Hasil Kuat Tarik Lentur Tanpa Perkuatan dan Dengan Perkuatan CFRP Sumber: Data Olahan, 2024
Berdasarkan Gambar 3. menunjukkan hubungan antara kuat tarik lentur beton rata- rata dan pengaruh  perkuatan CFRP .  Berdasarkan  grafik  bahwa  nilai  kuat  tarik  lentur  rata-rata  beton diperoleh  beton  tanpa  perkuatan  dan  dengan  beton  dengan  perkuatan CFRP .  Tanpa  Perkuatan CFRP adalah  4,00  MPa,  Perkuatan CFRP 1  Lapis  sebesar  5,47  MPa,  Perkuatan CFRP 2  Lapis sebesar 6,00 MPa.
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perkuatan CFRP 1 Lapis meningkatkan kekuatan tarik lentur beton sebesar 37 % dan perkuatan CFRP 2 Lapis meningkatkan  kekuatan  tarik lentur beton sebesar 50 %.
4. Kuat Geser
Kuat  geser  balok  beton  adalah  kemampuan  balok  beton  untuk  menahan  gaya  geser.  Kuat geser  balok  beton  dengan CFRP ( Carbon  Fiber  Reinforced  Polymer )  merujuk  pada  kemampuan balok  beton  yang  telah  diperkuat  dengan CFRP untuk  menahan  gaya  geser. CFRP adalah  bahan berkualitas tinggi yang dibuat dari serapan karbon dan polimer yang memiliki sifat seperti ringan serta tahan terhadap korosi.
Gambar 4. Perkuatan Geser CFRP pada Balok Beton Sumber: Data Olahan, 2024
Adapun hasil dari kuat geser balok beton sebagai berikut: Diketahui Data StrongWrap C300
Ketebalan Tiap Lapisan Serat (tf) = 0,17 mm Kepadatan serat = 300 gr/cm2 Kekuatan tarik (fu) = 4500 Mpa = 4,5 kN/mm 2 Modulus Elastisitas = 230 Gpa = 230 kN/mm 2 Regangan Putus (efu) = 0,017 mm Diketahui Data Beton Mutu Beton (fc) = 24,2 MPa Jumlah Lapisan (n) = 1 Lapis dan 2 lapis Lebar Tiap Lembaran (wf) = 200 mm Dimensi Penampang Minimum (dfv) = 150 mm Jarak Bentang (sf) = 400 mm
a. Kuat Geser Balok Beton Tanpa Perkuatan CF RP
b. Kuat Geser Balok Beton Dengan Perkuatan CFRP Satu Lapis
1) Hitung sifat material desain sistem CFRP
2) Hitung tingkat regangan efektif perkuatan CFRP geser
0,75
3) Hitung kontribusi perkuatan CFRP terhadap kekuatan geser balok
4) Hitung kekuatan geser penampang
c. Kuat Geser Balok Beton Dengan Perkuatan CFRP Dua Lapis
1) Hitung sifat material desain sistem CFRP
2) Hitung tingkat regangan efektif perkuatan CFRP geser
0,75
3) Hitung kontribusi perkuatan CFRP terhadap kekuatan geser balok
4) Hitung kekuatan geser penampang
Adapun hasil pengujian kuat geser, dapat dilihat pada tabel 4. berikut:
Tabel 4. Hasil Perhitungan Kuat Geser Beton Sampel Lapisan  (n) Ffu (kN/mm2) εfu Le (mm) k1 k2 Kv 1 Non CFRP - - - - - - 2 1 Lapis 4,275 0,016 2,779 0,930 0,981 0,336 3 2 Lapis 4,275 0,016 1,859 0,930 0,988 0,226 Sampel Lapisan  (n) 𝜀 fe Afv (mm2)  Ffe (kN/mm2) Vc (kN) Vf (kN)
∅ Vn= ∅ (Vc+ψfVf)(kN) 1 Non CFRP - - - 18,45 - 18,45 2 1 Lapis 0,005 68 1,246 18,45 31,779 34,09 3 2 Lapis 0,004 136 0,839 18,45 42,784 41,11
Sumber: Data Olahan, 2024
Gambar 4. Grafik Hasil Kuat Geser Tanpa Perkuatan dan Dengan Perkuatan CFRP Sumber: Data Olahan, 2024
Berdasarkan  Gambar  4  menunjukkan  hubungan  antara  kuat  geser  beton  dan  pengaruh perkuatan CFRP . Berdasarkan grafik bahwa nilai kuat kuat geser beton diperoleh kuat geser yang disumbangkan  oleh  beton  dan  kuat  geser  yang  disumbangkan  oleh  perkuatan CFRP .  Tanpa Perkuatan CFRP adalah 18,45 kN, Perkuatan CFRP 1 Lapis sebesar 34,09 kN, Perkuatan CFRP 2 Lapis sebesar 41,11 kN.
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa perkuatan CFRP 1 Lapis meningkatkan kekuatan geser beton sebesar 85 % dan perkuatan CFRP 2 Lapis meningkatkan kekuatan geser sebesar 123 %. CFRP ditempatkan  di  sepanjang  sisi-sisi  struktur  beton,  yang  dapat  menghasilkan  distribusi tegangan yang lebih merata di sepanjang permukaan beton.  Hal ini dapat meningkatkan resistensi terhadap  gaya  geser  yang  bekerja  secara  horizontal  pada  struktur.  Kuat  geser  beton  juga dipengaruhi  oleh  adhesi  antara  lapisan CFRP dengan  beton  serta  kontribusi CFRP terhadap meningkatkan tegangan geser pada bidang retak. Perkuatan CFRP , terutama pada permukaan yang rawan geser, secara signifikan meningkatkan kuat geser beton.
Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Sifat Mekanik Beton Jumlah Lapisan Sifat - Sifat Mekanik Beton Kuat Tekan (MPa) Kuat Tarik Belah (MPa) Kuat Tarik Lentur (MPa) Kuat Geser (kN) NON CFRP 24,20 2,30 4,00 18,45 1 Lapis 28,17 3,33 5,47 34,09 2 Lapis 28,87 3,72 6,00 41,11
Sumber: Data Olahan, 2024
Berdasarkan Tabel 5. menunjukkan hubungan antara sifat-sifat mekanik beton dan pengaruh perkuatan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) . Ketebalan lapisan CFRP memiliki pengaruh yang  signifikan  dalam  perkuatan  beton,  yang  secara  keseluruhan  dapat  memperbaiki  sifat-sifat mekanik beton.

## SIMPULAN
Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa : 1. Perkuatan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) memberikan dampak positif terhadap sifat- sifat mekanik beton.
a. Kuat tekan rata-rata beton tanpa perkuatan CFRP sebesar 24,20 MPa, perkuatan CFRP 1 Lapis sebesar 28,17 MPa, sedangkan perkuatan CFRP 2 Lapis sebesar 28,87 MPa.
b. Kuat  tarik  belah  rata-rata  beton  tanpa  perkuatan CFRP sebesar  2,30  MPa,  perkuatan CFRP 1 Lapis sebesar 3,33 MPa, sedangkan perkuatan CFRP 2 Lapis sebesar 3,72 MPa.
c. Kuat  tarik  lentur  rata-rata  beton  tanpa  perkuatan CFRP sebesar  4,00  MPa, perkuatan CFRP 1 Lapis sebesar 5,47 MPa, sedangkan perkuatan CFRP 2 Lapis sebesar 6,00 MPa.
d. Kuat  geser  beton  tanpa  perkuatan CFRP sebesar  18,45  KN,  perkuatan CFRP 1  Lapis  sebesar 34,09 KN, sedangkan perkuatan CFRP 2 Lapis sebesar 41,11 KN.
Dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan CFRP dalam  perkuatan  beton  dapat  meningkatkan sifat mekanik beton, yaitu kuat tekan, tarik belah, tarik lentur, dan kuat geser, yang menunjukkan potensi besar untuk memperbaiki kinerja struktur beton.
2. Peningkatan  sifat-sifat  mekanik  beton  akibat  penggunaan Carbon  Fiber  Reinforced  Polymer (CFRP) sangat signifikan.
a. Perkuatan CFRP 1 Lapis meningkatkan kekuatan beton sebesar 16%. Perkuatan CFRP 2 Lapis meningkatkan kekuatan beton sebesar 19%.
b. Perkuatan CFRP 1 Lapis meningkatkan kekuatan tarik belah  sebesar 45%. Perkuatan CFRP 2 Lapis meningkatkan kekuatan tarik belah sebesar 62%.
c. Perkuatan CFRP 1 Lapis meningkatkan kekuatan tarik lentur sebesar 37%.  Perkuatan CFRP 2 Lapis meningkatkan kekuatan tarik lentur sebesar 50%.
d. Perkuatan CFRP 1 Lapis meningkatkan kekuatan geser sebesar 85%. Perkuatan CFRP 2 Lapis meningkatkan kekuatan geser sebesar 123%.
Dapat  disimpulkan  bahwa  peningkatan  terbesar  terjadi  pada  sifat  mekanik  beton,  yaitu kekuatan geser, dimana peningkatan kekuatannya mencapai 123%.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad, K., SMD, A., & Tavio, T. (2013). Metode Eksperimental  Struktur Kolom Beton Bertulang Tahan  Gempa  Menggunakan  CFRP  Sebagai  Eksternal  Confinement. JTT  (Jurnal  Teknologi Terpadu) , 1 (1), 30–36. https://doi.org/10.32487/jtt.v1i1.14 Badan  Standardisasi  Nasional.  (2011).  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan  Benda  Uji  Silinder,SNI 1974-2011. Badan Standardisasi Nasional Indonesia , 20.
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2021). Panduan  Perancangan  dan  Pelaksanaan  System Lembaran Serat  Berpolimer  Terlekat  Eksernal  Untuk  Perkuatan  Struktur  Beton.  SNI  8971:2021.  BSN. Jakarta.
Ghulam  Rifqi,  M.,  &  Ruslan,  U.  (2015). Delaminasi  Lapis  Majemuk  Cfrp  Pada  Balok  Beton Bertulang Skala Terbatas (Delamination of Cfrp Multilayers Cfrp on Reinforced Concrete Sub Scale Beam ) . 32 (6), 1–74.
Haris,  S.,  &  Hidayat.  (2020).  Analisis  Biaya  Dan  Waktu  Perkuatan  Kolom  Struktur. ISU TEKNOLOGI STT MANDALA VOL.15 NO.1 JULI 2020 p-ISSN 1979-4819 e-ISSN 2599-1930 , 15 (1), 74–82.
Layang,  S.  (2021).  Fiber  Reinforced  Polymer  As  a  Reinforcing  Material  for  Concrete  Structures.
BALANGA: Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan , 9 (1), 41–48. https://doi.org/10.37304/balanga.v9i1.3276
Sarungallo,  A.  (2013). Studi  Pemodelan  Berbasis  Fem  Balok  Beton  Bertulang  Menggunakan  Lusas 14.0  Yang  Diperkuat  Dengan  Gfrp .  http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8408/1/anastasiam- 1157-1-13-anast-3 1-2.pdf
SNI  03  2491  2002.  (2002).  SNI  03-2491-2002  Metode  Pengujian  Kuat  Tarik  Belah  Beton. Badan Standar Nasional Indonesia , 14.
SNI  4431,  B.  S.  N.  (2011).  SNI  4431-2011  Cara  Uji  Kuat  Lentur  Beton  Normal  dengan  Dua  Titik Pembebanan. Badan Standar Nasional Indonesia , 1–16.
Susanto, S. E., Hidayat, I., . H., Widianto, D., & Kriswandhono, A. (2021).  Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penanganan Bangunan Pasca Kebakaran Dengan Fiber Reinforced Polymer (FRP) Dan Jacketing. G-Smart , 2 (2), 87. https://doi.org/10.24167/gs.v2i2.1688